zur Bestimmung- der Druckfestigkeit von Gesteinen. 



61 



2. Benutzung von Zylindern (50 mm Durchmesser). 



Höhe Mittlere Festigkeit 



18,5 mm 1370 kg/qcm 



30 „ 1280 „ 



45 „ 1335 „ 



67 „ 1325 „ 



90 „ 1285 „ 



135 „ . 1275 



225 „ 1285 



Bei jeder Festigkeitszalil handelt es sich um die Mittel- 

 werte von drei Versuchen. 



Als Beispiele für die Streuung- der Zahlen seien angegeben 

 die Einzelwerte 26,8 t, 27,5 t, 28,2 t bei einem Zylinder 

 von 18,5 mm Höhe und 26,45 t, 26,1 t, 26.15 t bei einem 

 solchen von 30 mm Länge. 



Aus den Versuchsergebnissen ist ersichtlich, daß die Un- 

 abhängigkeit der Druckfestigkeitszahlen von der Höhe des 

 Probekörpers nicht so vollkommen erreicht ist wie bei der 

 Versuchsmethode unter Anwendung von Gummikissen. Die 

 kennzeichnende Zahl von etwa 1285 kg/qcm tritt in der ersten 

 Reihe bei Längen von 225 mm bis herab zu 45 mm (Würfel) 

 auf, bei der zweiten Eeihe von 225 mm bis etwa 67 mm (dann 

 auch wieder bei 30 mm). 



Man kann also unter Berücksichtigung der praktischen 

 Momente (Ungleichartigkeiten im Material, Versuchsfehler) 

 sagen, daß bei Anwendung von recht gleichmäßen Papp- 

 zwischenlagen Konstanz der Ergebnisse vorhanden 

 ist bis zu einer Höhe gleich dem ^fachen des Durch- 

 messers herab. 



Somit dürfte diese sehr einfache Methode als 

 Normal-Untersuchungsart zu empfehlen sein. 



Wir haben uns als nächste Aufgabe gestellt, die Methode 

 auf eine Reihe technisch und geologisch wichtiger Gesteine 

 anzuwenden, um einwandfreie Festigkeitszahlen für diese 

 Materialien darbieten zu können. 



Min.-geol. Institut der technischen Hochschule zu Hannover. 



